70 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



res, x)laiiclmelas y flejes, serán en general, de hierro, bien laminado. 

 En casos especiales se empleará acero en vez de hierro, pero se pre- 

 A'endrá en el pliego de condiciones accesorias. 



M hierro deberá resistir á la rotura, de 30 á 35 kilogramos por mi- 

 límetro cuadrado, con un alargamiento de 8 á 12 por ciento medido 

 sobre una longitud de 20 centímetros. 



El acero deberá ofrecer una resistencia á la rotura de 40 á 45 kilo- 

 gramos por milímetro cuadrado y un alargamiento de 20 á 25 por 

 ciento, medido en las mismas condiciones anteriores. 



Ul alambre para la espiral que envuelva los parantes x)erfi lados, 

 para el enganche de barras horizontales, en los muros, será de 4™°'50 

 de diámetro, en simple espira. 



El alambre para las ataduras, tendrá un diámetro de 1 milímetro y 

 será recocido, fácilmente plegable, sin rotura. 



El metal deberá estar desprovisto de toda pintura, alquitranado, 

 barniz ú otra materia i^reservadora y principalmente de materias 

 grasas. Se preferirá que esté un poco oxidado, pero limpio de tierra 

 ó cenizas. 



Art.l4. — Preparación de la armadura. Cualquiera que sea el siste- 

 ma adoptado, todo el sistema de barras de resistencia se vinculará por 

 medio de enganches, roblones, manguitos ^tn&ícñ^ ú otro procedimiento 

 apropiado, á las piezas de la parte inmediata, de la construcción. 



Así, las barras de las vigas se vincularán con la de los muros ó 

 parantes ; las de las lozas con las de las vigas, etc. Cuando los paran- 

 tes y las vigas sean de ñerro perfilado, la ensambladura se hará en 

 la forma usual en la construcción metálica, por medio de chapas, ro- 

 blones y escuadras. 



Cuando, ]3or cualquier razón, las barras redondas de las vigas ó 

 lozas, enganchen en sus extremidades con otras barras, aquéllas 

 se achatarán en forma de bisel, ó se partirán en forma de cola de 

 golondrina, ó se le dará cualquier otra disposición que impida el es- 

 currimieuto de la barra dentro del hormigón, prescindiendo de la 

 adherencia. 



El plegado de las barras en ciertos sistemas y la j)reparación de 

 sus extremidades en la forma indicada, así como el de los enganches, 

 se hará en frío, toda vez que aquéllos no tengan más de 9 milímetros 

 de diámetro ó de lado. Para dimensiones mayores, deberá ser hecho 

 en caliente, pero en condiciones de no alterar las cualidades del ma- 

 terial, y evitando de martillar el fierro si no está bien enrojecido. Se 

 procurará que la barra no se raje. 



